BESTIMMUNG DER CONSTANTEN DER ELASTICITAET ETC. 



67 



Nr. 6) i = 9,96, £ = 0,605, D = 0,1254, J= 0,376, ^=85,1 0 = 14,2. 

 beob. 10,07 7,08 5,23 3,97 3,12 2,40 1,92 

 ber. 10,07 7,02 5,21 3,99 3,10 2,43 1,91 



A = 27,1.10-*, A^ = 2,07.10-^ d^^ = 49,9.10-". 

 Die beobachteten Amplituden stimmen zum Theil nicht zum Be- 

 sten mit der Formel (24) und demgemäss weichen auch die Resultate 

 für die Dämpfuugsconstante ziemlich stark von einander ab. Auch 

 das Mittel der den grossem Schwingungsdauern entsprechenden näm- 

 lich 49,2 ist merklich kleiner, als das für die kleineren erhaltene 50,7; 

 indessen findet die Abweichung, wie bei Bronze, in einem Sinne statt, 

 der sich durch die elastische Nachwirkung nicht erklärt; zudem liefern 

 die beiden Stäbchen 3) und 6), für welche die Beobachtungsreihen in 

 sich am besten stimmen, auch fast identische d^. Daher kann auch 

 hier das Mittel aus allen Beobachtungen nämlich 



= 59,4.10-" 



als ein angenährt richtiger Werth der ersten Dämpfungsconstante für 

 Nickel betrachtet werden. 



Die corrigirten logarithmischen Decremente sind 



. 10* = 17,1 17,9 18,8 17,0 27,1 26,2 ; 

 im Mittel entspricht sich 



T = 0,376 0,548 

 und ^ . 10* = 26,6 17,7. 



Drillung. N ' c 



Nr. 1) L = 10,25, B = 0,602, D = 0,0985, T = 0,310, J = 203, {> = 16,3. 

 beob. 8,43 5,21 3,63 2,74 2,13 1,72 

 ber. 8,45 5,22 3,73 2,80 2,16 1,69 



A = 11,26.10-*, A, = 2,69.10-", ds = 16,9.10-". 

 Nr. 2) L = 10,47, B = 0,600, D - 0,1005, T = 0,308, 204,5, d = 16,3. 

 beob. 7,27 4,34 2,98 2,20 1,73 

 ber. 7,25 4,33 3,03 2,24 1,69 



A = 12,27.10-*, = l,67.10-^ dä = 18,4.10-^ 



Nr. 3) Z = 10,24, 5 = 0,602, Z> = 0,1011, T = 0,310, .7=203, 0 = 15,6. 

 beob. 7,35 4,67 3,26 2,43 1,86 1,47 

 ber. 7,35 4,62 3,29 2,44 1,87 1,45 



A = 11,80.10-*, A, = 3,08.10-", ds = 17,8.10"". 



12 



